BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND. 9. N:0 1. 2bl^ 



No. 17. 32.46 % CaO mod 4.43 % MgO, 3.04 % MnO, l.ie % FeO. 

 » 18. 35.4 » » » 2.6 » » 3.6 » » 2.6 » » 

 De Mg-O-, MnO-oo- FcO-nocste af de slaoo-er, hvori det 

 liexagonaic kalksilikat spiller en- domincrende rolle, förer: 



No. 61. 38.1 o % CaO mod 6.82 % MgO, O.i 8 »/^ MnO, O.i 7 % FeO. 



» 62. 39.39 » » » 6.22 » » 1.53 » » 0.64 » » 



» 63. 37.76 » » » 7.78 » » 0.37 » » 0.72 » » 



» 67. 34.00 » » » 0.30 » » 3.50 » » 2.oo » » 

 » 68. 29.30 » » » 1.15 » » » » 6.58 » » 



Af disse serier fremgaar, at ordinaer aiigit krystalliserer 

 ud (först eller alene) i bisilikat-smeltemasser ved forhold CaO : 

 liO (hvor med RO forstaaes MgO med lidt FeO og MnO) af 

 störrelse: 1 CaO: 0.56, 0.56, 0.6o, 0.49, 0.55, 0.78, 0.52, 0.49, 



0.54 — 0.31, 0.54 Og 0.5 1 RO. 



Paa den anden side dannes wollastonit, resp. det hexa- 

 gonale kalksilikat ved forhold CaO : RO af störrelse: 1 CaO : 0.2 9, 

 0.24, — 0.26, 0.26, 0.31, 0.14 Og 0.23 RO; de övrige af vore 

 hexagonal-slagger (i antal 7) ligger ved forhold 1 CaO : ca. 

 0.10—0.15 RO. 



Af disse temmelig talrige iagttagelser maa med naesteu 

 fuld sikkerhed kunne uddrages det generelle resultat, at i bi- 

 silikat-smeltemasser (med fysiske forholde som de normale hos 

 vore slagger) krystalliserer aiigit altid ud, naar der er tilstede 

 mere RO i forhold til CaO end efter proportionen 1 CaO : ca. 

 0.5 — 0.5 5 RO, medens det hexagonale kalksilikat eller wol- 

 lastonit altid danner sig, naar der er tilstede mere CaO end 

 efter proportionen 1 CaO : ca. 0.2 5 RO. — Antagelig ligger 

 graensen temmelig nöje ved 1 CaO : ca. 0.35 RO. 



De her vundne resultater maa ikke vidtydes paa den maade, 

 at ved de nasvnte sammensaetninger skal den hele masse krystal- 

 iisere ud til det mineral, som skal konstitueres, tvertom, de 

 mikroskopiske prasparater af wollastonit-slaggerne og de CaO- 

 rise auo-it-slao-o-er viser altid en hel del o-las. — Det er derfor 

 ikke berettiget at antage, at de udkrystalliserede mineralei- 

 skal have nöiastio- samme forhold mellem CaO os: MjjO, som 

 analyserne af den hele smeltemasse angiver; wollastouit-mine- 

 ralet bestaar rimelio-vis af omtrent ren CaSiO,; i de CaO-rio(> 

 auo-it-slaoo-er derimod har rimeli g-vis jNlgO fortrinsvis g-aaet ind 

 i det erholdte silikat, saa dette har kunnet nasrme sig til de 

 Tschermak'ske normalled. 



